## Optimasi desalinator tenaga matahari menggunakan bahan beton campuran pasir besi
Abdullah Nur Aziz*, Hartono, Sugito
Program Studi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Jenderal Soedirman Jln. Dr. Soeparno 61, Grendeng, Purwokerto, Indonesia, 53122 *email: abd.nur.aziz@unsoed.ac.id
Abstrak – Potensi energi matahari berupa kalor yang melimpah dapat digunakan untuk proses destilasi air laut. Pemanfaatan  energi  matahari  untuk  kebutuhan  tersebut  membutuhkan  media  yang  optimal  menyerap  kalor. Optimalisasi  media  penyerap  kalor  perlu  dilakukan  guna  meningkatkan  kemampuannya.  Salah  satu  variabel yang berpengaruh pada kemampuan penyerapan kalor adalah nilai kalor jenis ( c ) dan konduktivitas termal ( k ). Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksperimental  dengan  membuat  5  kelompok  sampel.  Kelompok  sampel dibedakan oleh komposisi campuran pasir sungai dan pasir besi yang digunakan sebagai bahan utama. Variasi campuran  dibuat  dengan  perbandingan  massa  antara  pasir  sungai  dengan  pasir  besi  sebagai  berikut:  100:0; 90:10; 80:20; 70:30 dan 50:50. Pengikat campuran menggunakan semen dengan massa semen yang sama untuk semua  sampel.  Pengujian  kalor  jenis  dilakukan  dengan  memberikan  kalor  pada  salah  satu  permukaan  sampel dan mengukur perbedaan temperatur di antara kedua permukaannya. Sumber kalor yang digunakan berupa pelat pemanas  elektrik  40  watt.  Pengujian  kalor  jenis  dilakukan  menggunakan  kalorimeter  bom.  Sampel  yang  diuji dibuat  dengan  ukuran  (1  1  1)  cm 3 .  Hasil  pengujian  konduktivitas  termal  diperoleh  nilai  terendah  sebesar 7,533  W/mºC  pada  sampel  tanpa  pasir  besi  dan  tertinggi  sebesar  13,889  W/mºC  pada  sampel  dengan perbandingan 50:50. Hasil pengujian kalor jenis diperoleh nilai terendah sebesar 1698,169 J/kgºC pada sampel dengan  perbandingan  campuran  pasir  sungai  dan  pasir  besi  50:50.  Sementara  nilai  kalor  jenis  tertinggi  pada sampel tanpa pasir besi (100:0) dengan nilai 3506,278 J/kgºC. Berdasarkan hasil pengujian, nilai optimal sampel sebagai  penyerap  kalor  adalah  sampel  dengan  campuran  pasir  sungai  dan  pasir  besi  adalah  pada  komposisi 50:50.
Kata Kunci: proses destilasi, kalor jenis, konduktivitas termal, pasir besi
Abstract – The distillation process of seawater can use the heat from sunlight. Solar energy utilization needs a heat -absorbing medium. Optimization of key factors like specific heat (c) and heat conductivity (k) can increase its quality. We conducted experimental research by creating five sample groups. What makes the group different is the river sand and iron sand composition. Their composition varies with the mass ratio: 100:0; 90:10; 80:20; 70:30;  and  50:50.  Cement  acts  as  a  binder  for  all  mixtures  and  attempts  to  be  equal  for  all  samples.  By applying heat to one surface of the sample and measuring the difference between the two surface temperatures, we can measure its specific heat. As a heating element, we use a 40-watt electric heater. A bomb calorimeter is used to determine the specific heat. We made a test sample with a size of (1 x 1 x 1) cm 3 . Thermal conductivity measurements showed the lowest value at 7.533 W/mºC for the sample without iron sand and the highest value at 13.889 W/mºC in the 50:50 sample. Specific heat measurements showed the lowest  at 1698.169 J/KgºC for the  50:50  sample  and  the highest  was  3506.278  J/KgºC  for  the  sample  without  iron  sand.  Hence,  we  find  the highest heat absorption capacity is the ratio of 50:50.
Key words: distillation process, specific heat, heat conductivity, sea sand

## PENDAHULUAN
Matahari  merupakan  salah  satu  sumber  energi terbarukan  yang  sangat  melimpah.  Pancaran gelombang elektromagnetik dari matahari sebesar  75,3  juta  W/m 2 dan  diterima  pada bagian  terluar  atmosfer  mencapai  1360  W/m 2 . Rapat  daya  sebesar  ini  tidak  seluruhnya mencapai  permukaan  bumi,  karena  adanya hambatan  dan  penyerapan sehingga  hanya  50% yang sampai pada permukaan bumi [1].
Wilayah  negara  Indonesia  sebagian  besar mendapatkan  paparan  matahari  dengan  jumlah yang  sangat  melimpah.  Potensi  energi  matahari rata-rata  di  Indonesia  mencapai  4,8  kWh/m2 [2].  Potensi  energi  matahari  yang  berupa  kalor dapat digunakan untuk berbagai hal, antara lain sebagai  sarana  pengeringan,  membantu  proses penguapan pada desalinasi atau destilasi air laut, dan  sebagai  pemanas  air  ( water  heater ). Pemanfaatan  energi  matahari  untuk  kebutuhan tersebut  membutuhkan  media  yang  mempunyai kemampuan  menyerap  energi  semaksimal mungkin.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengoptimalkan  penyerapan  energi  panas matahari.  Optimalisasi  penyerapan  kalor  telah dilakukan  melalui  berbagai  riset  dengan mengkaji  berbagai  material.  Bahan-bahan  yang telah diteliti sebagai media isolator kalor adalah sekam  padi.  Sekam  padi  memiliki  nilai konduktivitas  yang  rendah  sehingga  dapat digunakan sebagai media untuk mempertahankan  kalor  [3].  Bahan  lain  yang telah  diteliti  adalah  menggunakan  tongkol jagung. Ukuran partikel tongkol jagung mempengaruhi nilai konduktivitas termal [4].
Penggunaan  pasir  sebagai  media  penyerap kalor  juga  sudah  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat,  yaitu  sebagai  media  penggoreng kerupuk. Sesuai dengan hasil penelitian, ukuran partikel  pasir  juga  mempengaruhi  kecepatan perambatan kalor [5].
Pasir  besi  merupakan  pasir  alam  yang mempunyai  kandungan  unsur  besi  yang  cukup tinggi.  Wilayah  pantai  Binangun  merupakan salah  satu  tempat  yang  mempunyai  cadangan pasir besi yang sangat besar. Potensi yang besar ini perlu disikapi dengan membuat suatu produk yang  mempunyai  kemanfaatan.  Salah  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan  penelitian  untuk  dapat  mengetahui kemampuannya dalam meningkatkan penyerapan  kalor.  Pasir  besi  dari  pantai Binangun  dapat  digunakan  sebagai  bahan
campuran sampel beton. Sampel beton merupakan  sampel  media  penyerap  kalor. Sampel yang mempunyai kemampuan penyerapan yang optimal merupakan target dari penelitian ini.
Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian tersebut  maka  dilakukan  penelitian  terkait optimasi penyerapan kalor menggunakan media mortar dengan menambahkan pasir besi. Mortar adalah  campuran  yang  terdiri  dari  semen,  pasir dan unsur-unsur lainnya untuk  melekatkan batu bata  atau  yang  sejenisnuya.  Unsur  besi merupakan  salah  satu  unsur  yang  mempunyai nilai  konduktivitas  termal  yang  tinggi  akan tetapi  nilai  kalor  jenis  yang  rendah.  Sementara media  beton  konvensional  (campuran  pasir, agregat kasar dan semen) mempunyai konduktivitas  yang  rendah,  artinya  panas  yang sudah  tersimpan  di  dalam  beton  tidak  mudah keluar.  Optimasi  dilakukan  untuk  memperoleh komposisi  pasir  sungai  dan  pasir  besi  sebagai bahan  utama  pembuat  mortar.  Optimasi  dicapai pada  kondisi  sampel  yang  mempunyai  nilai konduktivitas  termal  tertinggi  dan  kalor  jenis terendah.  Kondisi  seperti  ini  merupakan kemampuan  menyerap  dan  mempertahankan kalor yang terbaik.

## LANDASAN TEORI

## A. Konduktivitas Termal
Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi,  konveksi  atau  radiasi.  Kemampuan suatu  material  untuk  menghantarkan  kalor secara konduksi ditentukan oleh nilai konduktivitas termalnya. Material yang mempunyai  nilai  konduktivitas  termal  yang besar  akan  lebih  mudah  menghantarkan  kalor. Laju  aliran  kalor  secara  konduksi  pada  suatu material  dapat  ditentukan  secara  teoretis menggunakan persamaan berikut:
, (1)
dengan dQ/dt merupakan  laju  aliran  kalor, k konduktivitas  termal  bahan, A luas  penampang permukaan  bahan  yang  terpapar  kalor, d ketebalan bahan dan ∆T menyatakan perbedaan temperatur kedua permukaan bahan. Berdasarkan pada persamaan 1, nilai konduktivitas  termal  material  dapat  diperoleh dengan persamaan berikut:
(2)
Nilai  konduktivitas  termal  suatu  material dapat  diubah  dengan  cara  menambahkan material  lain.  Penambahan  unsur  logam  pada suatu bahan dapat meningkatkan nilai konduktivitas  termalnya  [6].  Oleh  karena  itu, pembuatan  material  penyerap  kalor  dari  bahan beton  dengan  penambahan  pasir  besi  dilakukan untuk meningkatkan nilai konduktivitas termal.

## B. Kalor Jenis
Kalor  jenis  material  menunjukkan  kemampuan suatu  material  untuk  mengubah  temperaturnya setiap mengalami perubahan kalor. Kemampuannya  untuk  menaikkan  temperatur ketika mendapatkan tambahan kalor mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  konservasi energi.  Secara  teoritik,  sejumlah  kalor  yang diterima  oleh  suatu  material  akan  digunakan untuk  melakukan  perubahan  temperatur  sesuai dengan persamaan berikut:
, (3)
dengan Q merupakan  kalor  yang  diterima material  (joule), m merupakan  massa  dari material  (kg), c menyatakan  kalor  jenis  dari material (J/kgºC) dan ∆ T merupakan perubahan temperatur yang terjadi (ºC).
Berdasarkan pada persamaan (3), menunjukkan bahwa material dikatakan mempunyai  kalor  jenis  yang  besar  apabila perubahan  temperaturnya  sangat  kecil  untuk jumlah  kalor  yang  diterima.  Sebaliknya, material yang mempunyai kalor jenis kecil akan menghasilkan  perubahan  temperatur  yang  besar untuk  sejumlah  kalor  yang  sama.  Hal  ini  dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan material  atau  bahan  yang  akan  digunakan sebagai  media  penyerap  kalor.  Berdasarkan pada  persamaan  (2)  dan  (3),  maka  perancangan media  penyerap  kalor  sebaiknya  memilih material  yang  mempunyai  kalor  jenis  kecil tetapi konduktivitas termal yang besar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen di laboratorium. Pelaksanaan penelitian  meliputi  tiga  tahapan,  yaitu  tahap pemisahan  bahan  pasir  besi,  pembuatan  sampel dan pengujian sampel. Seluruh tahapan penelitian dilakukan di Laboratorium
Elektronika Instrumentasi Geofisika dan Laboratorium  Fisika  Dasar,  Jurusan  Fisika FMIPA Unsoed.
Bahan  yang  digunakan  adalah  pasir  besi  yang diambil dari pesisir pantai Binangun, kabupaten Cilacap Jawa Tengah.
Tahap  pertama  adalah  membersihkan  dan memisahkan  kandungan  logam  dari  pasir  yang diambil dari pesisir pantai Binangun. Pembersihan pasir dilakukan dengan menggunakan  air  beberapa  kali  sampai  kondisi air  cucian  terlihat  bersih.  Tujuan  pencucian pasir  untuk  membersihkan  lumpur  yang tercampur pada pasir, sehingga akan memudahkan dalam proses pemisahan kandungan  logamnya.  Pasir  pantai  yang  sudah dicuci  bersih  selanjutnya  dikeringkan  secara alami  dengan  cara  dijemur  di  bawah  terik matahari.
Pasir  pantai  yang  banyak  mengandung unsur  besi  harus  dipisahkan  antara  unsur  besi dengan  unsur  batuannya.  Pemisahan  dilakukan menggunakan  magnet  permanen.  Alat  pemisah dibuat  dengan  menggunakan  magnet  permanen yang  ditanamkan  di  dalam  pipa  silinder.  Pipa silinder  dihubungkan  menggunakan  bantalan berjalan  sebagai  tempat  melewatkan  pasir. Unsur besi akan tertahan pada silinder magnetik dan non logam akan terjatuh dan terpisah. Pasir yang  mengandung  unsur  besi  dipisahkan  ulang menggunakan alat yang sama untuk memastikan bahwa  yang  tertinggal  benar-benar  unsur  besi atau logamnya.
Pasir  besi  hasil  pemisahan  digunakan sebagai  bahan  pencampur  dalam  pembuatan sampel  media  penyerap  kalor.  Media  penyerap kalor  dibuat  dari  empat  komponen  utama  yaitu pasir  sungai,  pasir  besi,  semen  dan  air. Komposisi  antara  pasir  sungai  dan  pasir  besi dibuat  sesuai  dengan Tabel  1 .  Penentuan komposisi  ini  merujuk  pada  penelitian  yang sudah dilakukan sebelumnya [7].
Setiap komposisi sampel dibuat sebanyak 5 buah  sampel. Sampel  mortar  yang  sudah dituangkan  dalam  cetakan  dikeringkan  secara alami  dengan  cara  meletakkan  pada  udara terbuka  selama  14  hari.  Sampel  yang  sudah mengering  dapat  dilepaskan  dari  cetakan  untuk selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kemampuannya dalam menyerap kalor. Variabel yang  diuji  terhadap  sampel  yaitu  nilai konduktivitas termal ( k ) dan nilai kalor jenis ( c ). Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa penambahan pasir besi dapat menurunkan kalor jenis  mortar,  namun  demikian  pada  komposisi tertentu  terjadi  anomali.  Semakin  banyak kandungan  pasir  besi  justru  meningkatkan kembali nilai kalor jenisnya.
Tabel  1. Perbandingan  komposisi  pasir  sungai  dan pasir besi pada sampel media penyerap kalor
No Perbandingan PS:PB sampel (% massa) 1 100:0 2 90:10 3 80:20 4 70:30 5 50:50 Keterangan PS : Pasir Sungai PB : Pasir Besi
Sampel  dibuat  dalam  cetakan  yang  sudah disiapkan  sebelumnya.  Penambahan  semen sebagai perekat pada setiap sampel dibuat sama, yaitu sebanyak 800 gram. Pengenceran menggunakan air tanah dengan volume menyesuaikan  kepekatan  dari  setiap  adonan sampel.
Hasil  cetakan  sampel  dikeringkan  secara alami.  Pengeringan  secara  alami  ini  dilakukan agar  sampel  tidak  pecah  ketika  mengalami susut. Sampel yang sudah mengering selanjutnya  diuji  nilai  konduktivitas  termal  dan kalor jenisnya.
Pengujian  dilakukan  satu  per  satu  pada setiap  komposisi  sampel.  Semua  sampel  yang akan  diuji  potong  sesuai  dengan  ukuran penampang pemanas dan dihaluskan pada kedua permukaannya. Penghalusan dan penyeragaman ukuran  dilakukan  untuk  memastikan  perlakuan yang  sama  pada  semua  sampel.  Pengujian dilakukan dengan meletakkan sampel satu demi satu  di  atas  pelat  pemanas  listrik  yang  terdapat pada  bok  isolasi.  Bok  isolasi  sudah  dilengkapi dengan termometer digital pada kedua permukaan  sampel  dan  wattmeter  sebagai  alat pengukur  energi  yang  dibutuhkan  untuk memanaskan sampel.
Pengujian
konduktivitas termal menggunakan  pemanas  listrik  dengan  daya  40 watt. Termometer digital pertama dipasang pada bagian  sampel  yang  bersentuhan  dengan  pelat pemanas dan termometer digital kedua dipasang pada bidang permukaan sebaliknya dari sampel. Kedua  termometer  digunakan  untuk  memonitor suhu  pada  kedua  permukaan  sampel.  Pengujian dilakukan  pada  setiap  sampel  sampai  dicapai kondisi saturasi. Kondisi ini ditunjukkan dengan perbedaan  suhu  antara  kedua  termometer  yang sudah mulai stabil.
Sementara  pengujian  kalor  jenis  sampel menggunakan kalorimeter bom. Pada pengujian kalor jenis, sampel dipotong dengan ukuran 1  1  1  cm 3 ,  menyesuaikan  ukuran  celah  dari
kalorimeter  bom.  Kalorimeter  bom  merupakan sebuah  alat  yang  fungsinya  untuk  memanaskan bahan  yang  akan  diuji  nilai  kalor  jenisnya. Kalorimeter  bom  terdiri  dari  sebuah  tabung yang  dilengkapi  pemanas  listrik  dan  bagian bawahnya  dapat  dibuka  untuk  menjatuhkan sampel uji.
Optimasi  sampel  sebagai  media  penyerap kalor  dilakukan  dengan  menganalisis  terhadap nilai  konduktivitas  termal  dan  kalor  jenis sampel dalam grafik pada gambar 2 dan 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil cetakan seluruh sampel diperlihatkan pada Gambar 1 .
Gambar  1. Sampel  mortar  sebagai  media  penyerap kalor
Data pengujian menghasilkan nilai perbedaan  suhu  antara  kedua  permukaan sampel.  Nilai  konduktivitas  termal  dari  semua sampel dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 2 .
Gambar 2. Nilai konduktivitas termal sampel
Pengujian  nilai  kalor  jenis  sampel  mortar diawali dengan memotong setiap sampel dengan dimensi (1  1  1) cm 3 . Sampel diuji satu demi satu  dengan  cara  memasukkan  sampel  dan memanaskan sampai suhu tertentu. Sampel yang sudah  dipanaskan  selanjutnya  dimasukkan dalam  tabung  isolator  yang  sudah  diisi  air dengan  suhu  tertentu.  Proses  ini  ditunggu sampai  mencapai  suhu  kesetimbangan.  Suhu kesetimbangan  dicapai  manakala  suhu  dalam
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 0 1 2 3 4 5 6 K o n d u kt iv it as t er m al ( W /m °C ) Nomer Sampel
tabung  isolator  sudah  stabil.  Kestabilan  suhu terjadi  berarti  sudah  tidak  terjadi  perpindahan kalor  antara  sampel  dengan  air  dalam  tabung isolator.  Nilai  konduktivitas  termal  dan  kalor jenis  hasil  pengujian  dari  semua  sampel  seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Nilai kalor jenis dari semua sampel dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 3 .
Tabel  2. Nilai  konduktivitas  termal  dan  kalor  jenis sampel mortar sebagai media penyerap kalor
No k (W/mºC) c (J/kgºC) sampel 1 7,533 3506,278 2 8,439 3194,571 3 9,456 2730,524 4 10,132 2198,587 5 13,889 1698,169
Gambar 3. Nilai kalor jenis sampel
Nilai  konduktivitas  termal  meningkat seiring  dengan  penambahan  pasir  besi.  Hal  ini sesuai  dengan  sifat  logam  yang  mempunyai nilai konduktivitas termal yang besar. Sebaliknya,  nilai  kalor  jenis  menurun  seiring dengan  penambahan  pasir  besi  pada  sampel mortar.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  kajian  teori, nilai  kalor  jenis  besi  yang  jauh  lebih  kecil daripada kalor jenis beton.
Optimalisasi media penyerap kalor dilakukan  dengan  menentukan  hubungan  kedua variabel  yaitu  konduktivitas  termal  dan  kalor jenisnya.  Media  penyerap  kalor  yang  optimal secara teoritik  mempunyai  konduktivitas termal tinggi  agar  mampu  dengan  cepat  meneruskan kalor  yang  diterima.  Selain  konduktivitas termal, media penyerap kalor harus mempunyai nilai  kalor  jenis  yang  rendah.  Semakin  kecil nilai  kalor  jenis  suatu  media  penyerap  kalor maka akan semakin cepat kenaikan suhu media tersebut. Kedua variabel tersebut jika digabungkan akan  menghasilkan satu titik yang menghubungkan  kedua  variabel  tersebut.  Titik
ini akan menunjukkan nilai konduktivitas termal dan kalor jenis yang optimal dari sampel mortar. Hasil  penggabungan  kedua  variabel  tersebut seperti  ditunjukkan  pada Gambar  4 .  Titik perpotongan dari konduktivitas termal dan kalor jenis  merupakan  titik  optimal  dari  sampel. Berdasarkan  pada  Gambar  4,  sampel  yang optimal  dalam  menyerap  kalor  adalah  sampel No.  3  dan  No.4.  Sampel  No.3  merupakan sampel  dengan  komposisi  perbandingan  massa pasir  sungai  :  pasir  besi  adalah  80:20.  Sampel No.4  merupakan  sampel  dengan  komposisi perbandingan  massa  pasir  sungai  :  pasir  besi adalah 70:30.
Gambar  4. Nilai  optimum  sebagai  penyerap  kalor dari sampel.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka  dapat  kami  simpulkan,  bahwa  media beton dari campuran pasir sungai dan pasir besi sebagai  media  penyerap  kalor  telah  berhasil dibuat.  Nilai  konduktivitas  termal  meningkat seiring  penambahan  pasir  besi,  sementara  nilai kalor jenis menurun seiring dengan penambahan pasir besi
Berdasarkan  analisis  grafik,  titik  optimal dapat  dicapai  pada  komposisi  campuran  pasir sungai dan pasir besi sebesar 50:50.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada UNSOED  atas  pembiayaan  penelitian  ini melalui Skim Riset Dasar UNSOED kontrak no. T/576/UN23.18/PT.01.03/2021.
.
0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 0 1 2 3 4 5 6 K al o r je n is ( J/ K g °C ) Nomer Sampel 0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 0 1 2 3 4 5 6 K al o r je n is ( J/ K g° C ) K o n d u kt iv it as t e rm al ( W /m °C ) Kondiktivitas termal Kalor jenis

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  N.  Handayani,  T.  F.  Nugroho,  and  S.  P. Fitri,  “Analisa  Kinerja  Termal  Solar Apparatus  Panel  pada  Alat  Destilasi  Air Payau  dengan  Sistem  Evaporasi  Uap Tenaga  Matahari  Menggunakan  CFD,” JTITS 3(2)  (2014)  G184–G189,  doi: 10.12962/j23373539.v3i2.7862.
[2]  S.  Hamdi,  “Mengenal  lama  penyinaran matahari  sebagai  salah  satu  parameter klimatologi”, Berita  Dirgantar 15  (1) (2014)  7–16.
[3]  H.  Wibowo,  K.  Muhajir,  T.  Rusianto,  and E. Arbintarso, “Konduktivitas termal papan partikel  sekam  padi,” Jurnal  Teknologi Technoscientia , (2008) 29–34, doi: 10.34151/technoscientia.v1i1.375.
[4]  N.  Pratama,  D.  Djamas,  and  Y.  Darvina, “Pengaruh variasi ukuran partikel terhadap nilai  konduktivitas  termal  papan  partikel tongkol  jagung”, Pillar  of  Physics 7(1)
(2016) 25–32.
[5]  L. Nirwana, M. Rais, and J. P. Jamaluddin P, “Konduktivitas termal pasir kali sebagai media  penghantar  panas  pada  proses penyangraian  kerupuk”, JPTP 3  (2018). S182–S196 doi: 10.26858/jptp.v3i0.5718.
[6]  D. Ariwibowo and S. Sutrisno,
“Pengembangan  adsorbent  bed  untuk peningkatan  konduktivitas  termal  melalui penambahan  partikel  metal  aluminium,” Gema  Teknologi 7(4)  (2014)  152–156, doi: 10.14710/gt.v17i4.8933.
[7]  H.  Hartono,  S.  Sugito,  and  F.  Abdullatif, “Perubahan  kalor  jenis  campuran  bahan mortar  dengan  penambahan  pasir  besi,” Jurnal  Teras  Fisika:  Teori,  Modeling,  dan
Aplikasi Fisika 3(2) (2020), doi: 10.20884/1.jtf.2020.3.2.3318.